SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE igoS. 465 



étude sur la trempe des alliages cuivre-étain, à reprendre complètement 

 l'étiidedes alliages cuivre-aluminium. La courbe de fusibilité de ces alliages 

 a déjà été définie par M. H. Le Chatelier. 



Nos résultats concordent bien avec ceux de ce savant. Toutefois les 

 alliages renfermant entre o et 8 pour loo de cuivre fondent sensiblement 

 tous à la même température aux environs de io35^. Nous avons cherché 

 à déterminer la courbe du solidus, au moyen de courbe de refroidissement 

 et de la micrographie. Les résultats obtenus manquent de précision. Tou- 

 tefois la courbe doit avoir sensiblement la forme que nous donnons. Les 

 alliages suivants se solidifient en même temps dans leur masse : i** dans le 

 voisinage immédiat de 66 pour loo d'aluminium; 2° dans le voisinage de 46 

 à 48 pour loo; 3° dans le voisinage de 3o pour loo; 4° dans le voisinage 

 de II à 12 pour loo. Enfin les alliages renfermant de o à 8 pour lOO d'alu- 

 minium ne paraissent avoir qu'un seul point de solidification. 



Points de transformation. — M. Breuil a présenté, il y a quelques mois, à la Section 

 française de l'Association internationale des méthodes d'essais, puis à l'Institut, une 

 Note à laquelle nous avons répondu ('). Dans cette Note M. Breuil signale qu'un alliage 

 dont il ne donne pas la constitution, mais qui est principalement formé de cuivre et 

 d'aluminium, fond entre loio" et io3o° et présente un point singulier entre 670° et 780°. 

 En étudiant les alliages cuivre-aluminium au moyeu du galvanomètre double de 

 M. Le Chatelier (méthode de M. Salladin) nous sommes arrivés aux résultats suivants : 



Les alliages contenant de o à 8 pour 100 d'aluminium ou plus de 25 pour 100 de ce 

 métal ne présentent qu'un point de transformation. Les alliages qui contiennent 

 entre 8 et i5 pour 100 d'aluminium présentent au moins un point de transformation. 



La transformation à l'échauflement paraît se faire en plusieurs stades, quel que soit 

 le nombre de chauffages. La transformation au refroidissement est plus nette. Le 

 premier point de transformation est aux environs de /igo" et s'abaisse lorsque la teneur 

 en aluminium augmente jusqu'aux environs de 890°. Le second point, qui est beaucoup 

 moins net, est constant aux environs de x5o°. 



Étude micrographique. — L'étude micrographique des alliages cuivre-aluminium a 

 déjà été faite par M. Le Chatelier qui a pu établir l'existence de quatre combinaisons : 

 Al-Cu, de grands cristallites jaunes qui ont été pris pour Cu^Al et deux autres combi- 

 naisons intermédiaires dont les formules ont pu être établies. Nous rappellerons que 

 nous avons pu isoler par voie chimique les composés correspondant aux formules 

 APCu, AlCu et Cu^Al. Nous avons repris l'étude micrographique de ces alliages et 

 nous avons pu établir ainsi l'existence de cinq constituants que nous désignerons par 

 les lettres : a, p, y, 0, ^, '^ et H. 



Constituant a. — Le constituant a est une solution cuivre-aluminium renfermant 



( ') Séance de janvier de l'Association des méthodes d'essais. 



C, R., 1905, 2° Semestre. (T. CXLI, ^° 10.) 61 



